— 536 — 



Debbo ricordare per incidenza che nel 1903, P. D. Zacharias ( l ) pro- 

 pose di conciare con sali stannici e sul loro impiego brevettò un procedi- 

 mento che non so se abbia avuto applicazione pratica. 



Tanto il cerio tetravalente, come il torio e lo zirconio, danno tutti sali 

 molto idrolizzabili : questi anzi in soluzione stechiometricamente neutra sono 

 forse, analogamente ai sali stannici, quasi completamente idrolizzati. Nel 

 caso speciale del cerio recenti ricerche di R. Jos. Meyer e R. Jacoby ( 2 ) 

 dimostrano che il nitrato cerico s'idrolizza facilmente anche a temperatura 

 ordinaria, e l'idrolisi progredisce rapidamente con il crescere della tempe- 

 ratura, come lo provano l'aumento nella conducibilità elettrica e l'attenua- 

 zione del colore della soluzione. 



Per sperimentare con i sali cerici impiegai il nitrato cerico ammonico 

 che è molto solubile: per lo zirconio e per il torio impiegai i nitrati. Le 

 esperienze con polvere di pelle furono eseguite col modo già descritto. Misi 

 cioè a reagire in adatti palloncini 4 gr. di pelle in polvere con 100 cm. 3 

 delle soluzioni dei nitrati rese neutre con carbonato di magnesia e conte- 

 nenti ciascuna 3 gr. di ossidi. I palloncini venivano agitati in apposito ap- 

 parecchio di rotazione per 8 ore circa. Su una porzione aliquota dei liquidi 

 filtrati veniva fatta la determinazione degli ossidi col solito metodo. Ecco i 

 risultati ottenuti. 



Esperienze con: 







nitrato cerico 



nitrato di 



nitrato d 







ammonico 



torio 



zirconio 



Titolo 



della soluzione espresso in ossido per 











cento prima del trattamento con pelle 



3 



3 



6 



Id. id. 



dopo agitazione con 4 gr. di pelle 



2,45 



2,75 



2,69 



Ossido 



fissato ....... 



0,55 



0,25 



0,31 





» per cento ..... 



18,30 



8,30 



13,60 





» da 100 pelle . . . . 



13,70 



6,25 



7,77 



Oltre ciò provai a preparare del cuoio da frammenti di pelle anche con 

 queste soluzioni di sali tetravalenti e vi riuscii con risultati soddisfacenti 

 lasciandoveli immersi per 12 a 24 ore. Il nitrato cerico ammonico ed il 

 solfato cerico forniscono cuoi di color giallo-chiaro assai resistenti all'azione 

 dell'acqua. Il nitrato di torio e di zirconio danno invece cuoi bianchissimi 

 e molto morbidi e pieghevoli. La proporzione di ceneri lasciate da questi 

 cuoi così preparati risultò essere in taluni casi 6,15 in altri 6,73 , 6,5 , 

 6,4 •/ o ; siccome la pelle naturale prima della concia aveva 2,5 °/ 0 di ma- 

 teria minerale, se ne deduce che la proporzione di ossidi delle terre nobili 

 fissate è circa del 4 % • 



Nella concia coi sali cerici non si può far uso di cloruro sodico perchè 

 si avrebbe svolgimento di cloro che intacca la fibra. 



(») D. Ri P. 144093 (1903). 



( 3 ) Zeit. f. anorg. Voi. XXVI, pag. 365. 



